H = 3, 3 Vi» 4 



Stannin 



Zinnkies 



Cu 2 S'FeS*SnS a 



Tetragon. X X sehr selten, nur massiv und feinkörnig. Spröde. 



Farbe. Stahlgrau bis eisenschwarz, öfters gelblich durch Chalkopyrit. 

 Strich schwarz. 



Mikrochem. Im Kölbchen zerknisternd, v. d. L. schmelzend, 

 nach Abröstung mit Borax Cu, Sn, Fe-Korn. Von HN0 3 

 zersetzt Sn als Rb 2 SnCl 6 . Cu als CuHg(CNS) 4 + H 2 0; Fe 

 als Fe(CNS) 3 . Sn = 25%; Cu = 29%; Fe = 6— 12%; Zn = 

 2-9%; S-29%. 



v. d. L. auf Kohle Sb oder As. 



Fahlerg 



Tennantit, 4Cu 2 S-As 2 S 3 

 lichtes Fahlerz 



Tetraedrit, 4Cu 2 S-Sb 2 S 3 



dunkles Fahlerz 



Antimon-Arsenfahlerz 



Bournonit 



2PbS-Cu 2 S-Sb 2 S 3 



Chalkostibit 

 Kupferantimon- 

 glanz 



Enargit 



CuSbS 2 



3Cu 2 S-As 2 S 5 



Binnit 



Cu 6 As 4 S 9 



Regul. X X tctraedrisch, oft gut ausgebildet, derb, körnig, dicht. 



# keine. 

 Farbe. Stahlgrau bis Eisenschwarz. Strich schwarz; wenn Zn- 



reich, rötlichbraun. Sb mit As meist zusammen anwesend; 



Bi kann in sehr einzelnen Fällen in As -reichen Fahlcrzen 



vorkommen. Cu wird ersetzt von Fe, Zn, auch Ag, Hg, 



seltener Pb. 

 Mikrochem. v. d. L. leicht schmelzend; As, Sb und Zn im Beschlag. 



Cu, Zn und Fe im Rückstand. 



Meist helle Farbe, Cu ±45%; Zn 0—9%; As ± 20%, Fe 2—8%; 

 kein Ag und kein Hg. 



Stahlgrau-eisengrau ; Cu ± 35%; Zn 1—4%; Sb ± 25%; Fe 1—4%. 



Isomorphe Mischung von Tennantit und Tetraedrit, sehr allgemeines 



Fahlerz mit keinem oder nur sehr wenig Ag. 

 Hg kommt nur vor in den Sb-reichen, dunklen Fahlerzen, 5 — 17%; 



durch Schmelzen mit der dreifachen Menge Soda im Kölbchen 



metallisches Hg. 

 Ag in lichten Fahlerzen nur in Spuren, in dunklen Fahlerzen meistens 



1 — 3%, seltener bis 6% und mehr. Nach dem Abrösten 



und Abtreiben Ag als Ag 2 Cr 2 7 . 



Rhomb. X X dicktafelig, öfters zahnräderartig (Rädelerz), derb, 

 körnig, dicht. 4^ keine. 



Farbe. Stahlgrau-eisenschwarz; Metallglanz-Diamantglanz. Strich 

 dunkelgrau. 



Mikrochem. Im Kölbchen zerknisternd, roter Sublimat, v. d. L. 

 leicht schmelzbar; S0 2 , Pb- und Sb-Beschlag, mit Na 2 C0 3 , 

 Cu-Korn. Nach dem Abrösten Korn lösen in HN0 3 , Cu + Pb 

 als K 2 CuPb(N0 2 ) 6 . Ag und As selten; Fe bis 1%. 



Ähnl. Tetraedrit. 



Verwandt mit: Stylotypit silberhaltig ±8%; Nadelerz (Patrinit) 

 2PbS-Cu 2 S-Bi 2 S 3 (Bi = 34%). 



Rhomb. XX mit zerbrochenen Enden; tafelförmig, auch derb, 



eingesprengt. 4t 001 vollk. 

 Farbe. Bleigrau bis eisenschwarz. 

 Mikrochem. v. d. L. zerknisternd. Sb im Beschlag nachzuweisen. 



Rhomb. X X klein, prismatisch, vertikal gestreift, meist massiv, 



körnig. # HO sehr vollk.; spröde. 

 Farbe. Stahlgrau-eisenschwarz. Strich schwarz. 

 Mikrochem. Im Kölbchen zerknisternd, S; bei höherer Temp. 



schmelzend und As 2 S 3 - Beschlag. Nach Abrösten Cu-Korn. 



Cu = 4S%; As 17%; S = 35%; Sb 0—2%; Zn selten 



o,5-7%. 



Regul. XX meist nur derb; sehr spröde. 

 Farbe. Stahlgrau. Strich kirschrot. 



Mikrochem. v. d. L. As. Nach dem Abrösten Cu als CuHg(CNS) 4 + 

 H,0. 



Sphalerit 



Zinkblende 



ZnS 



Kein Sb und As, oder nur Spuren. 



I Meist durchsichtig, siehe S. 42 unten. 



Stannin 



Zinnkies 



CuoS-FeS'SnS» 



Tetragon. X X sehr selten, nur massiv und feinkörnig. Spröde. 

 Farbe. Stahlgrau bis eisenschwarz, öfters gelblich durch Chalkopyrit. 



Strich schwarz. 

 Mikrochem. Im Kölbchen zerknisternd, v. d. L. schmelzend, nach 



Abröstung mit Borax Cu-Sn-Fe-Korn. Von HN0 3 zersetzt. 



Sn als Rb 2 SnCl 6 ; Cu als CuHg(CNS) 4 4- H 2 0; Fe als 



Fe(CNS) 3 ; Sn = 25%; Cu = 2 9 %; Fe = 6— 12%; Zn = 2— 9%; 



S = 29%. 



119 



